Оценка износостойкости трикотажных полотен

УДК 677.075.004.12

А. Н. Минязова, И. В. Красина, С. В. Илюшина

ОЦЕНКА ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН

Ключевые слова: трикотажные полотна, свойства, бамбуковые волокна, износостойкость, стирка, разрывная нагрузка.

В данной работе проводится исследование эксплуатационных свойств трикотажного бамбукового полотна в зависимости от воздействия на него различных факторов.

Keywords: knitted canvases, properties, bamboo fiber, wear resistance, washing, breaking load.

In this paper is to study the performance properties of the bamboo canvas, depending on the impact of various factors on it.

Введение

С развитием производства и появлением новых технологий на первый план выступают проблемы качества. Данное обстоятельство связано в первую очередь с тем, что повышается уровень требований к продукции, выпускаемой текстильной промышленностью.

Совершенствование качества требует, прежде всего, знания свойств текстильных материалов, умения правильно и объективно измерять, оценивать и контролировать показатели качества. В текстильной промышленности наиболее важными показателями качества продукции являются эксплуатационные свойства.

Одним из основных направлений в улучшении качества выпускаемой продукции является повышение ее износостойкости. Значение данной проблемы определяется тем, что улучшение качества изделий, повышение их надежности и долговечности равноценно росту выпуска продукции без дополнительных затрат сырья и вспомогательных материалов.

Опыт эксплуатации тканей показывает, что далеко не всегда они имеют необходимую износостойкость. Так, некоторые ткани массового ассортимента, при полном соответствии требованиям стандартов или технических условий, быстро изнашиваются, что ухудшает внешний вид одежды и нередко приводит к преждевременному ее износу [1].

При эксплуатации текстильных изделий обычно происходит их изнашивание, т.е. ухудшение свойств или постепенное разрушение под воздействием различных причин - факторов. Результат изнашивания материала обычно называют износом, а способность оказывать сопротивление изнашиванию - износостойкостью.

Разнообразные причины, или факторы, износа изделий можно разделить на следующие группы: механические: истирание, смятие, утомление в результате многократных деформаций и др.; физико-химические: действие света, атмосферы, нагрева, воды, пота, моющей жидкости и др.; биологические: разрушение микроорганизмами и повреждение насекомыми; комбинированные — действие светопогоды, истирание с утомлением, стирка, химчистка и др.

Наиболее частым стиркам подвергают изделия из натуральных и искусственных целлюлозных

волокон и нитей. Большинство таких изделий скорее состирывается, чем изнашивается [2].

Среди разнообразных товаров текстильной продукции повышенным спросом у населения всегда пользуются изделия на основе трикотажных полотен, которые выгодно отличаются комфортностью и удобством в эксплуатации. На сегодняшний день отечественный рынок бельевых трикотажных изделий занимает лидирующее положение в отрасли.

Основной сырьевой состав используемых в производстве трикотажных полотен является: хлопок 100%; хлопок 95% эластан 5% (90/10, 92/8); вискоза 95% эластан 5% (90/10, 92/8); вискоза 75% полиамид 20% эластан 5%; хлопок 80% полиэстер 20% (50/50, 70/30, 85/15); хлопок 75% полиэстер 20% эластан 5% (48/47/5); полиэстер 100%.

В последнее время производители трикотажных изделий предлагают продукцию на основе бамбуковых волокон в чистом виде, либо с содержанием химических волокон. При этом производители утверждают, что бамбуковые ткани обладают легким естественным блеском и эффектным внешним видом. Волокна моментально впитывают в себя и испаряют наружу значительное количество влаги, обладают хорошей износостойкостью и устойчивостью к стирке.

Экспериментальная часть

Устойчивость материалов к многократной стирке определяют на стиральных машинах с использованием мыльного раствора или моющих средств и чаще всего оценивают изменением показателен разрывной нагрузки и устойчивости к истиранию. Образцы подвергались стирке в автоматической стиральной машине и сушке в соответствии с ГОСТ Р ИСО 6330-2009 [3]. Влажно - тепловую обработку проводили в соответствии с ГОСТ 30157.0 - 95 [4]. Разрывную нагрузку определяли согласно ГОСТ 8847-85 [5].

Для проведения исследования были выбраны: трикотажное полотно на основе бамбуковых волокон (арт. МБ-511); трикотажное полотно на основе хлопковых волокон (арт. 2М583).

Результаты и обсуждение

При стирке износ материалов происходит под действием комплекса физико-химических и механических факторов. К физико-химическим

факторам относится действие моющего препарата, температуры и влаги, к механическим — мокрое истирание материала о материал и детали стиральной машины, многократные деформации растяжения, изгиба, сжатия и кручения.

В данной работе было рассмотрено совместное влияние многократных стирок и действия влажно -тепловой обработки. Один цикл воздействия на исследуемые полотна составил 1 стирку и 1 режим влажно - тепловой обработки. Проведено было 50 циклов. Результаты проведения испытания представлены на рисунке 1.

Рис. 1

Прочность бамбукового полотна после многократных стирок и ВТО остается неизменной, таким образом, можно сделать вывод, что бамбуковое трикотажное полотно обладает лучшей износостойкостью, чем хлопковое полотно.

Также нужно отметить, что после многократных стирок и ВТО у хлопкового и бамбукового трикотажных полотен на поверхности не наблюдается деформации, и нет видимых пиллей. Однако хлопковое трикотажное полотно имеет лучший эстетический вид, чем бамбуковое полотно.

Литература

1. Курденкова Алла Вячеславовна. Разработка методов прогнозирования физико-механических свойств хлопчатобумажных тканей после действия различных факторов износа: Дис. канд. техн. наук: 05.19.01 Москва, 2006 254 с. РГБ ОД, 61:06-5/3098

2. Кукин Г.Н. и др.Текстильное материаловедение: Учеб. пособ для вузов/ Г.Н. Кукин, А.Н. Сольвьев, А.И. Кобляков - М: Легпромбытиздат, 1992.

3. ГОСТ Р ИСО 6330-2009. Материалы текстильные. Методы бытовой стирки и сушки, применяемые для испытания тканей, трикотажных полотен и готовых изделий.

4. ГОСТ 30157.0 - 95. Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения.

5. ГОСТ 8847-85. Полотна трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных.

Исходя из результатов испытания, можно сделать вывод, что у хлопкового трикотажного полотна после многократных стирок и ВТО наблюдается снижение прочности на 11%.

© А. Н. Минязова - ассистент каф. технологии химических натуральных волокон и изделий КНИТУ, alinaa-87@mail.ru; И. В. Красина - д.т.н., зав. кафедрой технологии химических и натуральных волокон и изделий КНИТУ, irina_krasina@mail.ru; С. В. Илюшина - к. т. н, доцент той же кафедры, strelfy@mail.ru.

© A. N. Minyazova - assistant, Kazan National Research Technological University, Department of chemical Technology of natural fibers and products, alinaa-87@mail.ru; I. V. Krasina - doctor of Engineering managing chair of technology of chemical and natural fibers and products to FGBOU VPO KNITU, irina_krasina@mail.ru; S. V. Ilyushina - candidate of engineering sciences, associate professor of department of Technology chemical, natural fibers and products, Kazan National Research Technological University, strelfy@mail.ru.